Submitted : 5 October
Revised : 20 November                          Accepted : 2 December

## REVIEW : SINTESIS TITANIUM DIOKASIDA NANOPARTIKEL
Taufik Rahman 1 , Muhammad A. Fadhlulloh 1 , Asep Bayu D. Nandiyanto 1 *, Ahmad Mudzakir 1
1 Program Studi Kimia, Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi no. 229, Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia
* Email: nandiyanto@upi.edu ; Tel.: +62-22-2000579.

## Abstrak
Titanium dioksida (TiO 2 ) merupakan suatu material yang memiliki berbagai keunggulan baik dari segi sifat fisika maupun  sifat  kimia.  Keunggulan  sifat  yang  dimiliki  TiO 2 ini  menjadikannya  memiliki  aplikasi  yang  sangat  luas dalam  berbagai  bidang.  Performa  TiO 2 tergantung  pada  metode  sintesis  yang  berpengaruh  terhadap  ukuran partikel,  kristalinitas,  kemurnian,  dan  komposisi  fasa  (anatase,  brookite,  dan  rutile).  Sehingga  perlu  pendekatan lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas berbagai metode yang digunakan para peneliti dalam melakukan sintesis TiO 2 nanopartikel.  Namun,  tidak  semua  rangkuman  jurnal  yang  ada  menunjukan  informasi  yang  detail  dan menyeluruh baik dari segi penjabaran metode maupun aplikasi materialnya. Dalam paper ini akan dikaji beberapa metode  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  sintesis  TiO 2 nanopartikel,  diantaranya:  metode  sol  gel,  metode hidrotermal, metode hidrolisis,  metode supercritical-drying , metode pemrosesan dengan larutan basa , stagnation swirl flame (SSF), teknik Solvothermal, metode biomassa bakteri, dan teknik termolisis. Selain itu, akan dijabarkan juga informasi  terkait aplikasi  TiO 2 nanopartikel  dalam berbagai bidang  seperti: dye  sensitized  solar  cell (DSSC), fotodegradasi zat warna, antibakterial, komposit logam, komposit polimer, dan degradasi senyawa organik.
Kata kunci : titanium dioksida nanopartikel, metode sintesis, aplikasi

## Abstract
Titanium  dioxide  (TiO2)  is  a  material  that  has  a  variety  of  advantages  in  terms  of  both  physical  properties  and chemical  properties.  Because  of  the  advantages  owned  by  TiO2,  it  has  a  very  wide  application  in  many  fields. Performance  of  TiO2  depends  on  the  method  of  synthesis  that  affects  the  particle  size,  crystallinity,  purity,  and composition  phase  (anatase,  brookite,  and  rutile).  So,  it  needs  further  approach  to  determine  the  effectiveness  of various  methods  used  by  researchers  in  conducting  the  synthesis  of  TiO2  nanoparticles.  However,  not  all  existing review  journals  show  detailed  and  comprehensive  information  both  in  terms  of  the  translation  method  and application  material.  In  this  paper  will  be  studied  several  methods  that  can  be  used  in  the  synthesis  of  TiO2 ¬nanopartikel,  including:  sol-gel  method,  hydrothermal  method,  hydrolysis  method,  the  method  of supercritical-drying,  processing  method  with  an  alkaline  solution,  swirl  stagnation  flame  (SSF),  the  technique Solvothermal, bacterial biomass methods, and techniques thermolysis. In addition, this paper also gives information about TiO2 nanoparticle applications in various fields such as: dye-sensitized solar cell (DSSC), photodegradation of the dye, antibacterial, metal composites, polymer composites, and the degradation of organic compounds.
Keywords: titanium dioxide nanoparticles, methods of synthesis, application
1. PENDAHULUAN
Titanium  dioksida  (TiO 2 )  merupakan  suatu material  yang  memiliki  beberapa  keunggulan diantaranya  memiliki  sifat  optik  yang  baik  [Wei,  dkk.
(2013)],  tidak  beracun  [Chen,  dkk.  (2012),  Wei,  dkk. (2013), Smith, dkk. (2010), Pandi, dkk. (2013), Dastan, dkk.  (2014),  Hema,  dkk.  (2013),  Zhou,  dkk.  (2009), Habib, dkk. (2013)], inert [Wei, dkk. (2013), Zhou, dkk.

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
(2009)],  memiliki  aktivitas  fotokatalis  yang  baik [Smith,  dkk.  (2010),  Chen,  dkk.  (2012),  Pang,  dkk. (2012),  Ahmad,  dkk.  (2007),  Habib,  dkk.  (2013)]  , harganya murah [Smith, dkk. (2010), Kim, dkk. (2005), Hema,  dkk.  (2013),    Shahini,  dkk.  (2011),  Zhou,  dkk. (2009),  Habib,  dkk.  (2013)],  berlimpah  [Smith,  dkk. (2010)],  tidak  larut  dalam  air  [Smith,  dkk.  (2010)], semikonduktor  dengan band  gap yang  lebar  [Chen, dkk.  (2012),  Hsu,  dkk.  (2010),  Vijayalaksmi,  dkk. (2012)],  memiliki  luas  permukaan  yang  besar  [Chen, dkk. (2012), Pang, dkk. (2012)], fotosensitif [Kim, dkk. (2005),  Hsu,  dkk.  (2010),  Hema,  dkk.  (2013)],  sifat optik  yang  baik  [Chen,  dkk.  (2009),  Ahmad,  dkk. (2007), Dastan, dkk. (2014),], ramah lingkungan [Hsu, dkk.  (2010)],  stabilitas  mekanik  tinggi  [Hsu,  dkk. (2010),  Hema,  dkk.  (2013)],  sifat  dielektrik  [Ahmad, dkk.  (2007),  Hema,  dkk.  (2013)], biocompatible [Ahmad,  dkk.  (2007),  Dastan,  dkk.  (2014)],  stabilitas termal tinggi [Dastan, dkk. (2014), Hema, dkk. (2013)], dan  stabilitas  kimia  tinggi  [Kim,  dkk.  (2005),  Pang, dkk. (2012), Dastan, dkk. (2014),    Hema, dkk. (2013), Habib,  dkk.  (2013)].    Keunikan  sifat  ini  juga  dapat ditingkatkan dengan mendesain TiO 2 dengan berbagai macam  ukuran  partikel  [Sagadevan  (2013),  Wang, dkk.  (2010),  Venckatesh,  dkk.  (2012),  Abbad,  dkk. (2012)],  kristalinitas  [Sagadevan  (2013),  Abbad,  dkk. (2012)],  morfologi  kristal  [Sagadevan  (2013),  Wang, dkk.  (2010),  Abbad,  dkk.  (2012)],  kemurnian  [Wang, dkk.  (2010)],  komposisi  fasa  [Venckatesh,  dkk. (2012)], dan dispersitas [Venckatesh, dkk. (2012)]. Dengan  berbagai  keunggulan  tersebut,  TiO 2 banyak diaplikasikan sebagai:
(1) Pewarna  [Shahini,  dkk.  (2011),  Pawar,  dkk. (2012)]  dalam  industri  cat  [Wei,  dkk.  (2013), Chen  dkk.  (2009)],  kertas  [Wei,  dkk.  (2013), Chen,  dkk.  (2009)]  dan  plastik  [Wei,  dkk. (2013), Chen, dkk. (2009)].
(2) Penjernih  air  [Smith,  dkk.  (2010),  Chen,  dkk. (2012),  Hema,  dkk.  (2013),    Wang,  dkk. (2010), Pawar, dkk. (2012)].
(3) Penghasil  hidrogen  dari  pemutusan  ikatan  air [Smith, dkk. (2010)].
(4) Material  yang  dapat  meregenerasi  diri  [Smith, dkk.  (2010),  Pandi,  dkk.  (2013),  Venckatesh, dkk. (2012), Pawar, dkk. (2012)]
(5) Digunakan  dalam  degradasi  senyawa  organik [Chen,  dkk.  (2012),  Chen,  dkk.  (2009),  Dastan, dkk. (2014), Pawar, dkk. (2012)].
(6) Digunakan  dalam  degradasi  senyawa  beracun [Hsu, dkk. (2010), Ahmad, dkk. (2007), Dastan, dkk. (2014), Zhou, dkk. (2009)].
(7) Pembersih  dan  desinfektan  pada  permukaan material [Ahmad, dkk. (2007)].
(8) Aditif  pada  banyak  aplikasi  senyawa  [Ahmad, dkk. (2007)].
(9) Sensor [Sagadevan (2013), Dastan, dkk. (2014), Venckatesh,  dkk.  (2012),  Chekina,  dkk.  (2013), Abbad, dkk. (2013), Pawar, dkk. (2012)].
(10) Alat  optik  [Sagadevan  (2013),  Dastan,  dkk. (2014),  Shahini,  dkk.  (2011),  Chekina,  dkk. (2013), Abbad, dkk. (2013)].
(11) Penghalau  dan  penghalang  ultraviolet  (UV) [Pandi, dkk. (2013)].
(12) Antibakteri [Pandi, dkk. (2013)].
(13) Fotokatalis  [Chien,  dkk.  (2008),  Bessekhouad, dkk.  (2003),  Sagadevan  (2013),  Pandi,  dkk. (2013),  Shahini,  dkk.  (2011),  Venckatesh,  dkk. (2012), Abbad, dkk. (2013)].
(14) Sel  surya  [Pandi,  dkk.  (2013),  Dastan,  dkk. (2014),    Hema,  dkk.  (2013),    Wang,  dkk. (2010),  Chekina,  dkk.  (2013),  Bessekhouad, dkk. (2003), Pawar,dkk. (2012)].
(15) Biological coating [Dastan, dkk. (2014),].
(16) Pembuatan  dielektrik  tipis dynamic  random access  memory (DRAM)  [Dastan,  dkk.  (2014), Shahini, dkk. (2011)].
(17) Penguat sifat-sifat polimer [Hema, dkk. (2013), Zhou, dkk. (2009)]
(18) Adsorben [Vijayalaksmi, dkk. (2012)].
TiO 2 mempunyai  tiga  jenis  bentuk  kristal diantaranya:  rutile  (tetragonal),  anatase  (tetragonal), dan brookite (ortorombik) [Kim, dkk. (2005), Dastan, dkk.  (2014),  Shahini,  dkk.  (2011),  Chekina,  dkk. (2013)].  Diantara  ketiganya,  TiO 2 kebanyakan  berada dalam  bentuk  rutile  dan  anatase  yang  keduanya mempunyai struktur tetragonal. Secara termodinamik kristal anatase lebih stabil dibandingan rutile [Dastan, dkk.  (2014)]. Berdasarkan  ukurannya,  anatase  secara termodinamika stabil pada ukuran kristal kurang dari 11 nm, brookite antara 11 dan 35 nm, dan rutile lebih dari  35  nm  [Wang,  dkk.  (2010)].  Rutile  mempunyai stabilitas  fasa  pada  suhu  tinggi  dan  mempunyai band gap sebesar 3.0 eV (415 nm), sedangkan anatase yang terbentuk  pada  suhu  yang  rendah  memiliki band  gap sebesar 3.2 eV (380 nm) [Kim, dkk. (2005)].
Oleh  karena  TiO 2 banyak  memiliki  keunggulan, banyak  penelitian  telah  dilakukan.  Bahkan,  ringkasan mengenai  pembuatan  TiO 2 telah  banyak  dilaporkan, contohnya oleh Zhang, dkk (2011).
Dalam  paper  ini,  kami  akan  membahas  mengenai berbagai macam cara untuk membuat TiO 2 nanopartikel. Review ini  terbagi  menjadi  tiga  bagian utama,  yaitu:  bagian  pendahuluan  berisi  informasi terkait  berbagai  keunggulan  sifat,  aplikasi  dan  jenis TiO 2 nanopartikel.  Pada  bagian  kedua,  kami  akan membahas  mengenai  metode  yang  berisi  informasi tentang berbagai metode yang digunakan para peneliti dalam  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel  yang dilengkapi  bahan  kimia,  hasil,  dan  beberapa keunggulan  serta  kekurangan  metode  tersebut.  Pada bagian  terakhir  dibahas  mengenai  aplikasi  dan informasi  penerapan  TiO 2 nanopartikel  dalam berbagai  bidang  yang  disertai  metode  sintesis  dan hasil yang diperoleh.
Berbeda  dengan review oleh  Zhang,  dkk.  (2011), yang  menganalisis  bentuk  permukaan  fotoanoda berbahan  dasar  TiO 2 yang  dikompositkan  dengan logam  oksida,  pengaruh  bentuk  permukaan  terhadap
efisiensi  sel  surya,  metode  sintesis  tidak  dijabarkan secara  rinci  dan  hanya  mengkaji  aplikasi  komposit TiO 2 /logam  oksida  sebagai  fotoanoda  pada  sel  surya. Pada review ini  akan  dibahas  mengenai  beberapa metode  umum  yang  digunakan  para  peneliti  dalam sintesis  TiO 2 nanopartikel  secara  terperinci  dan pemanfaatan  TiO 2 baik  sebagai  komposit  maupun nanopartikel dalam berbagai bidang yang dikaji secara menyeluruh.

## 2. METODE

## 2.1 Metode Sol Gel
Pada  metode  sol  gel,  secara  garis  besar  TiO 2 disintesis dari sumber titanium yang dipanaskan pada suhu  tertentu.  Metode  sol  gel  dapat  membuat  suatu partikel  berukuran  nano,  ukuran  seragam,  tidak menggumpal,  murni,  homogen,  dilakukan  pada  suhu rendah,  dan  dapat  mengontrol  distribusi  massa. Contoh  hasil  penelitian  dengan  berbagai  macam  cara dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Kim,  dkk.  (2005)  mensintesis  TiO 2 nanopartikel dari titanium tetraisopropoksida dengan larutan asam nitrat pada suhu 80°C. Hasil menunjukan bahwa TiO 2 nanopartikel  yang  dihasilkan  berbentuk  anatase. Konsentrasi  TiO 2 menjadi  semakin  banyak  ketika suhu pemanasan ditingkatkan.
Mirip  dengan  Kim,  dkk.  Rahim,  dkk.  (2012)  juga membuat TiO 2 nanopartikel dari titanium isopropoksida.  Namun  Rahim,  dkk  menambahkan isopropil  alkohol  99%  dengan  mengatur  pH  pada rentang  2.0-2.5  (dengan  HNO 3 ).  TiO 2 nanopartikel dengan metode Rahim, dkk berbentuk kotak pada fasa anatase dan ukuran partikel 5 nm.
Sagadevan (2013) melakukan sintesis nanopartikel TiO 2 dengan  mencampurkan  larutan  H 2 O 2 dengan titanium tetraisopropoksida (TTIP) dalam air. Gambar 2  merupakan  produk  TiO 2 kristal  yang  dihasilkan berupa anatase, berbentuk aglomerasi bola dan kotak, berukuran 13 nm.
Dastan,  dkk.  (2014)  melakukan  sintesis  TiO 2 dengan  penambahan  berbagai  jenis  surfaktan.  Bahan yang digunakan diantaranya: Titanium Isopropoksida, CH 3 COOH,  asam  oleat, Oley  amine ,  etanol,  aquades, aseton.  Ukuran  partikel  TiO 2 berdasarkan  XRD  hasil kalsinasi  dengan  variasi  surfaktan  adalah  (a)  asam asetat  T:  550°C  menghasilkan  TiO 2 dengan  ukuran 27,44 nm, T: 950°C menghasilkan TiO 2 dengan ukuran 40,50 nm (b) Oley amine T: 550°C menghasilkan TiO 2 dengan ukuran 23,10 nm, T: 950°C menghasilkan TiO 2 dengan  ukuran  42–60  nm  (c)  asam  oleat  T:  550°C menghasilkan TiO 2 dengan ukuran 23,80 nm, T: 950°C menghasilkan TiO 2 dengan ukuran 37,50 nm.
Hema,  dkk.  (2013)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel  dengan  metode  sol  gel  pada  suhu  ruang tanpa  kalsinasi.  Bahan  yang  digunakan  adalah  TiO 2 dan  trinatrium  sitrat.  Produk  titania  yang  diperoleh adalah  anatase,  berbentuk  bulat  homogen,  ukuran  86 nm, dan tidak ada agregat.
Shahini,  dkk.  (2011)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopowder  dengan  variasi  pemanasan.  Bahan  yang
digunakan  adalah  t rietanolamin  dan  titanium  (IV) isopropoksida  dengan  rasio  2:1.  Variasi  suhu  yang digunakan  adalah  dari  130-160°C.  Hasil  menunjukan bahwa meskipun suhu pemanasan berubah jenis TiO 2 tidak  berubah  yaitu  anatase  bentuk  bulat  homogen dengan  ukuran  12-25  nm.  Kristalinitas  dan  ukuran partikel  pada  suhu  130°C  (12%  dan  10  nm),  140°C (14%  dan  15  nm),  150°C  (19%  dan  18  nm),  160°C (21%  dan  24  nm).  K arakterisasi  TiO 2 nanopartikel dapat dilihat pada Gambar 2.
Lee,  dkk.  (2012)  membuat  TiO 2 dari  titanium  (IV) isopropoksida  ditambah  etanol  dan  aquades.  Hasil menunjukan TiO 2 nanopartikel berukuran 25 nm. Vijayalakshmi, dkk. (2012) menggunakan campuran  titanium  (IV)  isopropoksida  ,etanol  ,dan aquades  rasio  Ti:  H 2 O  =  1:4  untuk  membuat  TiO 2 , untuk  mengatur  pH  digunakan  HNO 3 .  Hasil  TiO 2 nanopartikel via sol-gel lebih kristalin dengan ukuran 7  nm,  bentuk  bulat  sempura,  dan  band  gap  3.54  eV. Karakterisasi  TiO 2 nanopartikel  dapat  dilihat  pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Abbad,  dkk.  (2012)  membuat  TiO 2 nanopartikel dari  tetraisopropoksida  97%,  Ti  (OC 3 H 7 ) 4 ,  Etanol, HNO 3 ,  aquades,  2-klorofenol,  2,4,6-trichlorophenol, 2,4-didiklorofenol.  Hasil  menunjukan  bahwa  TiO 2 nanopartikel  berbentuk  bulat,  dan  ukuran  menjadi semakin  besar  dengan  peningkatan  suhu  kalsinasi. Karakterisasi  TiO 2 nanopartikel  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Shabab,  dkk.  (2013)  membuat  TiO 2 nanopartikel dengan  memasukan  TiCl 4 98%  pada  etanol.  Hasil menunjukan  bahwa  TiO 2 nanopartikel  memiliki absorbansi  maksimum  pada  panjang  gelombang  325 nm, TiO 2 setelah kalsinasi 500°C memiliki ukuran ±45 nm,  sedangkan  sebelum  kalsinasi  memiliki  ukuran  ± 100 mikron.
Pan,  dkk.  (2013)  melakukan  s intesis  nanopartikel TiO 2 dari  campuran CH 3 COOH,  etanol  anhidrat,  dan tetrabutil  titania  pada  suhu  ruang.  TiO 2 nanopartikel dimodifikasi dengan mencampurkan surfaktan, CH 3 COOH glasial, etanol anhidrat dan tetrabutiltitania. Hasil  menunjukan  TiO 2 nanopartikel  tanpa  kalsinasi berbentuk  amorph  dengan  ukuran  10-15  nm,  200°C berbentuk  amorf,  400°C  jenis  anatase,  600°C  jenis rutile dan anatase.
Thangavelu,  dkk.  (2013)  melakukan  s intesis  TiO 2 dari t itanium tetraisopropoksida, etanol, dan aquades dengan rasio Ti : H 2 O = 1:4. Hasil menunjukan bahawa TiO 2 adalah jenis anatase berukuran 6 nm.

## 2.2 Hidrotermal
Beberapa  contoh  hasil  penelitian  dengan  cara hidrotermal dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.  Pada  gambar  ini  dibahas  tentang  beberapa  ukuran dan morfologi yang dihasilkan.
Liu,  dkk.  (2014)  telah membuat  TiO 2 nanopartikel dari asam asetat, tetrabutil titanat, dan butanol. Hasil menunjukan bahwa TiO 2 nanopartikel berbentuk bulat dengan  ukuran  0.318  nm.  Karakterisasi  TiO 2
nanopartikel dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Lee, dkk. (2012) melakukan sintesis TiO 2 nanotube dari  TiO 2 dalam  NaOH  pada  suhu    kalsinasi  500°C. Hasil  menunjukan  TiO 2 nanotube berbentuk  tabung dengan  diameter  50–100  nm.  Karakterisasi  TiO 2 nanopartikel dapat dilihat pada Gambar 3.
Mirip dengan Lee, dkk. (2012), Vijayalakshmi, dkk. (2012)  juga  membuat  TiO 2 nanopartikel  dari  TTIP dalam  NaOH  pada  suhu  kalsinasi  450°C.  Hasil
menunjukan  TiO 2 nanopartikel  lebih  amorph  dengan ukuran  ±  17  nm.  Karakterisasi  TiO 2 nanopartikel dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Akarsu,  dkk.  (2006)  melakukan sintesis  TiO 2 nanopartikel  dari  t etrabutilortotitanat,  HCl,  dan aquades.  Rasio  H 2 O/tetrabutilortotitanat  =  2.06,  HCl/ tetrabutilortotitanat  =  0.295.  Hasil  menunjukan nanopartikel TiO 2 merupakan anatase dengan ukuran partikel  3–7  nm,  luas  permukaan  40.84  m 2 g − 1 ,  dan ukuran mikropori 16 A°.
Gambar 1. Analisis SEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode sol gel yang didapat dari: (a) Vijayalakshmi, dkk. (2012), dan (b) Abbad, dkk. (2012).
Gambar 2. Analisis TEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode sol gel yang didapat dari: (a) Vijayalakshmi, dkk. (2012), (b) Shahini, dkk. (2011), dan (c) Sagadevan, dkk. (2013).
Gambar 3. Analisis SEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode hidrotermal yang didapat dari: (a) Vijayalakshmi, dkk. (2012), (b) Liu, dkk. (2014), dan (c) Lee, dkk. (2012).
Gambar 4. Analisis TEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode hidrotermal yang didapat dari: (a) Vijayalakshmi, dkk. (2012), dan (b) Liu, dkk. (2014).
2.3 Hidrolisis
Verevkina, dkk. (2007) melakukan isolasi nanokristal  TiO 2 dengan  asam  kuat.  Bahan  yang digunakan adalah titania alkoksida, titania tetraklorida,  HCl  dan  HNO 3 .  Gambar  5  menunjukan TiO 2 adalah anatase berukuran 2.9–5.6 nm.
Gambar 5. Analisis produk TiO 2 nanopartikel dengan metode hidrolisis yang didapat dari Verevkina, dkk. (2007) dengan (a) XRD TiO 2 nanopartikel, dan (b) Distribusi jari jari TiO 2 nanopartikel.
2.4 S upercritical-drying Metode ini memiliki keunggulan mampu menghasilkan TiO 2 powder berukuran kurang dari 10 nm,  namun  masih  terdapat  partikel  TiO 2 berbentuk amorf dengan ukuran 2–7 nm.
Chien,  dkk.  (2008)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel dari campuran titanium (IV)
isopropoksida  (TTIP)  dan  surfaktan  dalam  CO 2 liquid bertekanan  30.  Hasil  (Gambar  6)  menunjukan  TiO 2 nanopartikel  sebelum  kalsinasi  memiliki    ukuran partikel  2–7  nm  dan  bentuk  bulat.  TiO 2 nanopartikel setelah  kalsinasi  memiliki    ukuran  10–26  nm  dan bentuk  bulat.  TiO 2 nanopartikel  dengan  penggunaan surfaktan memilkii ukuran 4–15 nm dan bentuk bulat.
Gambar 6. Analisis produk TiO 2 nanopartikel dengan metode supercritical-drying yang didapat dari Chien, dkk. (2008) dengan (a) TEM TiO 2 nanopartikel tanpa kalsinasi, (b) TEM TiO 2 nanopartikel setelah kalsinasi, (c) TEM TiO 2 nanopartikel turunan sampel induk, (a’) Distribusi jari jari TiO 2 nanopartikel sebelum kalsinasi, (b’) distribusi jari jari TiO 2 nanopartikel setelah kalsinasi, dan (c’) Distribusi jari jari TiO 2 nanopartikel turunan sampel induk.

## 2.5 Pemrosesan Dalam Alkali
Kelebihan  metode  ini  adalah  tidak  diperlukan surfaktan  yang  memungkinkan  menjadi  pengotor produk TiO 2 nanopartikel.
Shiang,  dkk.  (2014)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel dari TiCl 4 dan NH 4 OH. Hasil menunjukan TiO 2 nanopartikel yang dihasilkan berbentuk bulat dan setengah bola seperti pada Gambar 7.
Gambar 7. Analisis produk TiO 2 nanopartikel dengan metode pemrosesan dengan larutan basa yang didapat dari Shiang, dkk. (2014) dengan (a) SEM TiO 2 nanopartikel dan chitosan bentuk bola, (b) (c) Perbesaran daerah permukaan (a), (d) SEM TiO 2 nanopartikel dan chitosan setengah bola, (e) (f) Perbesaran daerah permukaan (d).
2.6 Stagnation Swirl Flame (SSF) Keunggulan metode ini diantaranya: (1) kemurnian anatase  sangat  tinggi,  (2)  ukuran,  kristalinitas,  dan
kemurnian  dapat  dikontrol  (3)  suhu  dapat  dikontrol (4) pengumpulan TiO 2 lebih mudah. Kekurang metode
ini  adalah  dengan  bertambahnya  jarak  antara  burner dengan substrat dapat memperbesar ukuran partikel.
Wang, dkk (2010) membuat TiO 2 nanopowder dari tetraisopropoksida  dengan  menggunakan  instrumen stagnation  swirl  flame (SSF).  Parameter  yang  diatur diantaranya  1.0  L/menit  untuk  gas  pembawa,  0.025
g/menit  untuk  titania,  Metana  2,25  L/menit,  Oksigen 6.60  L/menit,  Nitrogen  20.0  -  27.15  L/menit.  Hasil menunjukan  bahwa  TiO 2 nanopartikel  semakin  besar seiring bertambah besarnya jarak burner dan substrat. Karakterisasi  TiO 2 nanopartikel  dapat  dilihat  pada Gambar 8 .
Gambar 8. Analisis produk TiO 2 nanopartikel dengan metode Stagnation Swirl Flame (SSF) yang didapat dari Wang, dkk. (2010) dengan (a) Skema pembentukan TiO 2 nanopartikel pada suhu 573 K, (b) Skema pembentukan TiO 2 nanopartikel pada suhu 1473 K, dan (c) SEM TiO 2 nanopartikel.

## 2.7 Teknik Solvothermal
Danh,  dkk  (2009)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel  berbagai  bentuk  dari  campuran  titania
butoksida  (TB),  asam  oleat  (AO),  oley  amida  (OM) dalam  etanol.  Hasil  TiO 2 yang  diperoleh  dapat  dilihat di Tabel 1 dan Gambar 9.
Tabel 1. Produk TiO 2 nanokristal dari Danh, dkk. (2009) dengan rasio komposisi titania butoksida, asam oleat dan oley amida berbeda. No Rasio komposisi Ukuran Kristal TiO 2 Morfologi TB AO OM 1 1 4 6 10 – 20 nm Rhombic 2 1 5 5 10 -15 nm Truncated rhombic 3 1 6 4 8 nm Bulat 4 2 6 4 20 -25 nm Dog bone 5 2 5 5 20 -25 nm truncated dan elongated rhombic 6 1.3 6 4 15 nm Elongated spherical 7 1.6 6 4 20 nm Dumbell 8 1 6 4 - Nanobar 9 1 7 3 - Nanodot
Gambar 9. Analisis TEM bentuk morfologi TiO 2 nanopartikel dengan teknik solvotermal yang didapat dari Dinh, dkk. (2009) dengan (a,A) rhombic , (a,B) turncated rhombic , (a,C) bulat (a,D) SAED TiO 2 nanopartikel turncated rhombic , (b,A) dog bone, (b,B) truncated dan elongated rhombic, (c,A) elongated spherical , (c,B) dumbbell , (d,A) nanobar , (d,B) nanodot .
Baek, dkk. (2005) membuat TiO 2 nanopartikel dari titanium isopropoksida menggunakan asam oleat dan oktil eter dengan rasio 1 : 1. Hasil menunjukan bahwa TiO 2 nanopartikel  yang  dihasilkan  berbentuk  bulat dengan ukuran ±5 nm.

## 2.8 Biomassa Bakteri
Keunggulan metode ini adalah tidak menggunakan bahan  bahan  yang  mahal,  berbahaya,  beracun,  tidak perlu  suhu,  tekanan  dan  pemanasan  tertentu.  Namun metode  ini  memerlukan  waktu  relatif  lama,  bakteri dapat mencemari tubuh dan kemungkinan
menimbulkan  penyakit,  adanya  protein  yang  dapat mengikat logam sehingga terjadi aglomerasi.
Malarkodi,  dkk.  (2013)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel  dengan  menggunakan Planomicrobium sp . Gambar  10  menunjukan  TiO 2 yang  diperoleh memiliki kristalinitas tinggi dengan ukuran 8.89 nm.

## 2.9 Teknik Termolisis
Bhakat, dkk. (2012) melakukan s intesisi nanopartikel  TiO 2 dari TiCl 4 dengan  HCl  pada  pH  4-5 dan  suhu  80°C-90°C.  Gambar  10  menunjukan  bahwa TiO 2 hasil sintesis merupakan jenis anatase dan rutile, berbentuk bulat dengan ukuran 100-300 nm.
Gambar 10. Analisis SEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan (a) metode biomassa bakteri yang didapat dari Malarkodi, dkk. (2013), dan (b) teknik termolisis yang didapat dari Bhakat, dkk. (2012).

## 3. Aplikasi
3.1 Dye Sensitized Solar Sel (DSSC)
Moon,  dkk.  (2013)  telah  membuat  komposit fotoanoda  berbahan  dasar  stainless  steel/  TiO 2 nanopartikel denngan metode Dip Coating , Sputtering dan Sol  Gel .  Efisiensi  DSSC  dari  TiO 2 murni  adalah 2,48%,  metode sol  gel adalah  2,89%,  metode dip coating adalah  2,99%  dan  metode sputtering adalah 3,11%.  Gambar  11  menunjukan  produk  komposit Stainless Steel/ TiO 2.
Pandi,  dkk.  (2013)  telah  melakukan  modifikasi permukaan  komposit  TiO 2 dengan  Hesperidin  (zat warna  flavanon)  yang  digunakan  untuk  DSSC.  Bahan yang  digunakan  adalah  serbuk  titanium  (IV)  oksida, hesperidin,  kloroform.  Hasil  komposit  yang  diperoleh berbentuk  bulat  dengan  ukuran  20  –  30  nm  dan efisiensi  konversi  energi  sebesar  70%  lebih  besar daripada TiO 2 murni. Gambar 11 menunjukan produk komposit TiO 2 / Hesperidin.
Xuhui, dkk. (2014) telah membuat fotoanoda DSSC dengan  menggunakan  komposit  TiO 2 yang  didoping
logam  oksida  Al 2 O 3 ,  CaO,  ZnO,  MgO,  Fe 2 O 3 dan  Bi 2 O 3 . Efisiensi fotoanoda DSSC yang dihasilkan diantaranya: TiO 2 sebesar  5.08  %,  TiO2/Al 2 O 3 sebesar  6.80  % dalam  waktu  90  detik  ,  TiO 2 /  ZnO  sebesar  5.56  % dalam  waktu  30  detik  ,  TiO 2 /  CaO  sebesar  6.76  % dalam  waktu  90  detik,  TiO 2 /  MgO  sebesar  5.44% dalam  waktu  60  detik,  TiO 2 /Bi 2 O 3 sebesar  1.73  % dalam waktu 30 detik dan TiO 2 / Fe 2 O 3 sebesar 1.26%
dalam waktu 30 detik. Liu (2014) membuat komposit Fe/TiO 2 nanopartikel  dengan  menggunakan    Fe(C 2 O 4 ) 3 .5H 2 O, TiO 2 ,  asam  asetat,  tetrabutil  titanat,  dan  butanol sebagai bahan utama. Karakteristik komposit TiO 2 / Fe berbentuk  bulat  dengan  ukuran  0,321  nm,  dengan efisiensi DSSC yang dihasilkan sebesar 7.46%.
Lee,  dkk.  (2013)  membuat  komposit  fotoanoda TiO 2 nanotubes  [TNT]  dan  TiO 2 nanopartikel.  Hasil komposit  TiO 2 /TNT  yang  diperoleh  memiliki  pori, ketebalan  12-  15-μm  dan  efisiensi  dari  solar  sel sebesar 53.3%.
Gambar 11. Analisis SEM dari komposit stainless stell/TiO 2 nanopartikel dari Moon, dkk. (2013) dengan (a) metode sol gel (b) metode dip coating , (c) metode sputtering (d) SEM Hesperidin TiO 2 dari Pandi, dkk. (2013)

## 3.2 Fotodegradasi Zat Warna
Wei,  dkk.  (2013)  melakukan  sintesis  fotoanoda TiO 2 berlapis  logam  oksida  menggunakan  metode  sol gel  untuk  fotodegradasi  Rhodamine  B.  Bahan  yang digunakan  adalah  TiO 2 ,  Zr(SO 4 ) 2 ,  Ce(SO 4 ) 2 .4H 2 O, CoSO 4 .7H 2 O,  NiSO 4 .6H 2 O,  dan  NaOH.  Hasil  untuk degradasi  Rhodamine  B  dari  yang  terkuat  setelah radiasi  sinar  tampak  selama  2  jam  adalah berturut-turut  TiO 2 ,  TiO 2 /ZrO 2 ,  TiO 2 /NiO,  TiO 2 /CoO, TiO 2 /CeO 2 ,  RhB  tanpa  logam.  Analisis  fotodegradasi Rhodamine B dapat dilihat pada Gambar 12.
Pang, dkk. (2012) melakukan sinteisi nanopartikel core  shell Fe 3 O 4 /SiO 2 /TiO 2 dengan  metode  sol  gel untuk  fotodegradasi  methylene  blue  (MB).  Hasil  yang diperoleh adalah Fe 3 O 4 /SiO 2 /TiO 2 core-shell nanopartikel  memiliki  aktivitas photocatalytic yang
baik untuk fotodegradasi MB. Gambar 12 menunjukan produk komposit Fe 3 O 4 /SiO 2 /TiO 2 .
Chen,  dkk.  (2009)  melakukan  sintesis  titanium dioksida  yang  dilapisi  oleh  magnetik  poli(metil metakrilat)  untuk  fotodegradasi p -phenylenediamine. Bahan  yang  digunakan  adalah  FeCl 2 ·4H 2 O,  NH 4 OH, asam  oleat,  metil  metakrilat,  dan  TiO 2. Hasil menunjukan bahwa komposit TiO 2 /mPMMA microspheres memiliki  performa  fotokatalisis  yang baik dan bersifat insulator.
Hsu,  dkk.  (2010)  melakukan  sintesis  TiO 2 /Fe 3 O 4 core–shell nanopartikel dengan metode hydrothermal sebagai  fotokatalisis  zat  trikloroetilen. Hasil  menunjukan  TiO 2 berukuran  10  nm  dan  Fe 3 O 4 berukuran 49 nm. Komposit memiliki sifat fotokatalis yang dapat diregenerasi.
Stengl,  dkk.  (2013)  membuat  komposit  grapen oksida/TiO 2 dengan  metode  hidrolisis  termal  untuk aktivitas  fotokatalis.  Bahan  yang  digunakan  adalah H 2 SO 4 ,  H 3 PO 4 ,  grapen,  H 2 O 2 ,  TiO 2 dan  NH 4 OH.  Hasil menunjukan  grapen  oksida  berbentuk  lapisan  halus besar  5  x  5  mikron  dan  TiO 2 -Grapen  Oksida nanokomposit  diameter  25-35  nm,  spesifik  area  200 m 2 .g.
Habib,  dkk.  (2013)  membuat  komposit  ZnO/TiO 2 dengan  teknik spray-dried untuk  aktivitas  fotokatalis. Bahan  yang  digunakan  adalah asam  metatitania,  NH 3 , dan  zinc  karbonat.  Hasil  menunjukan  ZnO/TiO 2 bentuk  bulat  berukuran  500  nm.  Komposit  ZnO/TiO 2 efektif  mendegradasi  zat  warna  pada  pH  7.5  dengan rasio 3:1 dan 1:1.
Chekina,  dkk.  (2013)  membuat  nanokomposit Pt-TiO 2 dengan metode sol gel. Bahan yang digunakan adalah  titanium  tetra  isopropoksida,  asam  asetat glasial,  H 2 O  dengan  rasio  1:10:200  dan  platinum
klorida.  Hasil  menunjukan  TiO 2 berukuran  12.52  nm dan Pt–TiO 2 berukuran 16.7 nm.
Pawar,  dkk.  (2012)  melakukan  sintesis  TiO 2 dan Ce/TiO 2 dengan metode sol gel untuk fotokatalitik zat warna.  Bahan  yang  digunakan  adalah  Ti(OC 2 H 5 ) 4 , Ce(NO 3 ) 3 sebagai  sumber  Ti  dan  Ce,  HNO 3 untuk mengatur  pH  pada  2.5  –  3.  Hasil  menunjukan komposit  Ce/TiO 2 dengan  ukuran  partikel  16-60  nm berbentuk bulat. Untuk aktivitas fotokatalitik TiO 2 dari yang  terendah  sampai  yang  tertinggi  dengan  berbagi komposisi Ce adalah tanpa Ce, 75% Ce, 25% Ce, 50% Ce.
Hagos  (2014)  melakukan  s intesis  komposit  TiO 2 / WO 3 didoping  nitrogen  sebagai  agent  fotokatalisis fenol  red . Bahan  yang  digunakan  adalah  titanium dioksida  (TiO 2 ),  tungsten  trioksida  (WO 3 ), fenol  red , etanol,  dan  urea.  Hasil  menunjukan  aktivitas fotokatalitik komposit N-TiO 2 /WO 3 terhadap fenol red dibawah radiasi UV sebesar 93.87%.
Gambar 12. (a) Analisis fotodegradasi Rhodamine B dari Wei, dkk. (2013) dan (b) analisis TEM Fe 3 O 4 /SiO 2 dan Fe 2 O 3 /SiO 2 /TiO 2 dari Pang, dkk. (2013).

## 3.3 Antibakterial
Ahmad,  dkk.  (2007)  membuat  TiO 2 nanopartikel dengan  proses  sonikasi  sebagai  antibakteri E  coli . Bahan  yang  digunakan  adalah  TiO 2 , E. Coli dan medium    Luria broth. Gambar 13 menunjukan bahwa bertambahnya  konsentrasi  TiO 2 akan  menurunkan jumlah  bakteri E.  Coli yang  tumbuh  dalam  medium agar.
Rahim,  dkk  (2012)  membuat  TiO 2 nanopartikel dengan metode sol gel sebagai antibakteri E Coli . Pada percobaannya peneliti mengevaluasi pengaruh jumlah konsentrasi  TiO 2 nanopartikel  terhadap  jumlah E. coli yang  bertahan  selama  proses  fotokatalisis. Gambar 13 menunjukan jumlah bakteri yang bertahan dari  yang  paling  banyak  sampai  paling  sedikit  pada treatment dengan  UV  adalah  TiO 2 ,  0.1  g  TiO 2 ,  2.5  g TiO 2 , 1 g TiO 2 .
Gambar 13. (a) Analisis pengurangan E. Coli oleh TiO 2 dari Ahmad, dkk. (2013) dan (b) analisis TEM dan distribusi ukuran TiO 2 dari Rahim, dkk. (2012).

## 3.4 Komposit Logam
Moon, dkk. (2013) telah membuat suatu komposit stainless  steel/  TiO 2 nanopartikel  dengan  metode dip coating, sputtering, dan sol gel . Bahan yang digunakan adalah  stainless  steel,  titanium  isopropoksida. Komposit  yang  dihasilkan  dari  metode dip  coating berbentuk bulat tidak teratur dengan ukuran 150 nm, dari  metode sputtering berbentuk  selinder  beraturan dengan  ukuran  150  nm,  dan  dari  metode  sol  gel berbentuk bulat tidak beraturan ukuran 150 nm.
Yeon,  dkk  (2004)  melakukan  sintesis  Au/TiO 2 core-shell nanopartikel  berasal  dari  hidrolisis  TOAA (titanium oksida asetilasetonat) pada larutan sol emas etanol  dalam  air.  Hasil  menunjukan  bahwa  semakin banyak  konsentrasi  TOAA  yang  ditambahkan  maka TiO 2 yang  mendoping  Au  semakin  banyak.  Produk TiO 2 berukuran 10 nm dengan bentuk bulat. Akurati, dkk (2005) membuat komposit SnO 2 /TiO 2 dengan  alat atmospheric  pressure  diffusion  flame . Bahan yang digunakan adalah CH 4 99 . 95%, O 2 99 . 95%,
Ti ( C 3 H 7 O ) 4 99%,  dan  Sn ( CH 3 ) 4 99%.  Parameter  alat yang  diatur  adalah  prekursor  total  46  g / jam,  120 L / jam  untuk  N 2 sebagai  gas  pembawa,  120  L/jam untuk  CH 4 sebagai  bahan  bakar,  720  -  1200  L/jam untuk  O 2 sebagai  pembakar.  Gambar  14  menunjukan komposit  yang  dihasilkan  adalah  (a)  Ti/Sn  rasio 28.3/1,  titania  bulat  berukuran  50-100  nm  dan selenium  bulat  berukuran  10-20nm  (b)  Ti/Sn  rasio 9/1, titania bulat berukuran 50-100 nm dan selenium kotak  berukuran  30  nm  (c)  Ti/Sn  rasio  7/1  titania bulat  berukuran  50-100  nm  dan  Selenium  persegi panjang berukuran 40 nm.
Ibupoto,  dkk  (2014) melakukan  sintesis  komposit NiO/  TiO 2 heterostruktur  sebagai  doping  pada  FTO ( Fluorine  Doped  Tin  Oxida )  dengan  menggunakan metode  hidrotermal.  Bahan  dasar  yang  digunakan adalah  t itania  tetra  isopropoksida  dan  nikel klorideheksahidrat.  Gambar  14  menunjukan  bahwa TiO 2 berbentuk nanorod berukuran  100-500  nm  dan NiO berbentuk rambut.
Gambar 14. (a) Analisis TEM SnO 2 /TiO 2 dari Akurati, dkk. (2005) dan (b) analisis SEM (b.a) TiO 2 (b.b) NiO dan (b.c) TiO 2 / NiO dari Ibupoto, dkk. (2014).

## 3.5 Komposit polimer
Shiang, dkk. (2014) melakukan kombinasi polimer chitosan dan TiO 2 nanopartikel menjadi hidrogel yang yang  bersifat reusable,  non-agregat, dan recyclable. Percobaan dilakukan dengan mencampurkan chitosan, CH 3 COOH,  dan  TiO 2 nanopartikel  dengan  agent pengendap  NaOH.  Gambar  15  menunjukan  komposit yang  dihasilkan  berbentuk  bulat,  berwarna  putih dengan ukuran 10, 100, dan 300 mikrometer.
Zhuo,  dkk.  (2009)  membuat  lapisan  yang biodegredabel, antimikroba,  dan  sifat  mekanik  tinggi dari  protein whey dengan  cara  menyisipkan  TiO 2 nanopartikel.    Bahan  dasar  yang  digunaka  adalah w hey, gliserol,  TiO 2 ,  dan  silikon.  Hasil  menunjukan komposit  TiO 2 /WPI  berukuran  200  nm,  tidak  ada agregasi, ukuran granul 50-100 nm. Penambahan TiO 2 mengubah  modulus  elastisitas, tensile  strength ,  dan kemampuan perpanjangan.
Gaber,  dkk.  (2013)  membuat  membran  hidrofobik dari  campuran  titania/alumina  dan  polimer  dengan metode  sol  gel.  Percobaan  meliputi:  Preparasi kopolimer  acrylic-acrylamide,  preparasi  membran alumina  dari  α-alumina  dan  poli  (vinil  alkohol), preparasi  suspensi  α-alumina  dari  Al(OH) 3 yang dicampur ammonia, acrylic-acrylamide copolymer , poli vinil  alkohol,  dan dispersing  agent, preparasi  lapisan membran dari AlCl 3 dan TiCl 4 dengan rasio 75% : 25%, 50% : 50%, dan 25% : 75% yang dimasukan kedalam acrylic-acrylamide dan  larutan  silane.  Produk  yang dihasilkan  adalah  gama  alumina  berbentuk  bulat dengan  ukuran  65-95  nm  sedangkan  titania  jenis anatase berbentuk heksagonal dengan ukuran 55-108 nm.
Venckatesh,  dkk.  (2012)  melakukan  sintesis komposit  nano  titania  silika  dengan  poli  (vinyl alkohol).  Dengan  cara  mencampurkan  titanium tetraklorida, etanol, HCl, aquades dengan rasio 1:2:2:2, kemudian  ditambah  PVA.  Hasil  menunjukan  bahwa ukuran  komposit  Titania/Silika  10-15  nm  berbentuk bulat, sedangkan komposit Titania/Silika/PVA berukuran 20-25 nm dengan bentuk bulat.
Sung,  dkk.  (2003)  melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel  sebagai filler polimer  dengan  cara mencampurkan  TiO 2 (P-25,  ukuran  25  nm)  dan acrylic-urethane  pada  suhu  ruang.  Gambar  15 menunjukan  bahwa  komposit  memiliki  permukaan kasar  dan  TiO 2 terdispersi  acak  dengan  ukuran  8 mikron.
Tao,  dkk.  (2011)  membuat  komposit  polimer berbahan TiO 2 nanopartikel dan poli(glisidil metakrilat). TiO 2 nanopartikel berasal dari Ti(OC 4 H 9 ) 4 yang direaksikan dengan asam asetat dan oleyl amina. Poli (glisidil metakrilat) berasal dari monomer glisidil metakrilat  dengan  cara  polimerisasi  dalam  air.  Hasil menunjukan  TiO 2 nanopartikel  berukuran  5-5.3  nm terdistribusi dalam poli (glisidil metakrilat). Komposit berwarna  kekuningan,  dengan  reflaktif  indeks bertambah seiring bertambahnya TiO 2 . Balachandaran,  dkk.  (2011)  melakukan  s intesis komposit polimer Poli (Etilen Glikol)/TiO 2 nanopartikel.  Komposit  dihasilkan  dari  pencampuran t itanium  tetra  chloride  dengan  monomer  PEG  dalam H 2 O.  Hasil  menunjukan  bentuk  TiO 2 tak  beraturan dengan ukuran 15-20 nm. Komposit berbentuk teratur dengan aglomerasi antara 25-30 nm.
Tolstov, dkk. (2008) melakukan s intesis mikrokomposit  poli  (uretan  akrilat)/  titania  (TiO 2 ) menggunakan  metode novel .  Bahan  yang  digunakan adalah  Oligooksipropilen  bifungsional  (OOP2000-2), trifungsional  (OOP5000-3),  toluen  diisosianat  (TDI), heksametilen  diisosianat  (HMDI),  etilen  glikol  (EG), asam asetat, metil metakrilat (MMA), dan tertaisopropoksititanat.  Hasil  yang  diperoleh  dengan menggunakan  komposisi  berbeda  adalah  sebgai berikut: PEUA-1 (OOP2000-2/TDI/MEG dengan rasio: 1/2/2  hasil  Mr:  2500  g/mol,  bentuk  linear),  PEUA-2 (OOP2000-2/TDI/MEG dengan rasio: 3/4/2, Mr: 7000 g/mol, bentuk linear), PEUA-3
(OOP5000-3/HMDI/MEG  dengan  rasio:  4/9/6  bentuk bercabang).
Gambar 15. (a.a) Bentuk 2% chitosan, (a.b) komposit TiO 2 / 2% chitosan, (a.c) 3% chitosan, dan (a.d) komposit TiO 2 / 3% chitosan dari Shiang, dkk. (2014) dan (b.a) analisis SEM TiO 2 / SiO 2 (b.b) SEM TiO 2 / SiO 2 / PVA dari Sung, dkk. (2003).
3.6 Degradasi Senyawa Organik
Lin,  dkk.  (2010) melakukan  sintesis  TiO 2 nanopartikel  dari  t etrabutil  titanat dengan  metode sol  gel  dengan variasi  suhu  328-358  K,  variasi ukuran  stirer  1.5  -  3.5  cm, variasi  kecepatan pengadukan 500  -  1250  rpm,  dan  variasi  suhu kalsinasi  373  -  773  K.  A ktivitas  fotokatalitiknya dievaluasi  dengan  asam  asetat .  Hasil  menunjukan produk TiO 2 nanopartikel adalah anatase, bentuk tak beraturan,  diameter  30-40  nm.  Bertambahnya  suhu kalsinasi,  ukuran  stirer,  dan  kecepatan  stirer  maka ukuran  kristal  semakin  berkurang.  Kemampuan degradasi  asam  asetat  oleh  P-25  nanopowder  dan anatase  TiO 2 nanokristal  didoping  dengan  logam oksida berturut-turut dari yang paling besar sampai yang  paling  rendah  adalah  TiO 2 /Cu,  TiO 2 /Fe, TiO 2 /Zn, anatase, P-25 TiO 2 nanokristal.

## 4 KESIMPULAN
TiO 2 nanopartikel  dapat  disintesis  dengan berbagai  macam  metode,  diantaranya:  metode  sol gel,  metode  hidrotermal,  metode  hidrolisis,  metode supercritical-drying ,  metode  pemrosesan  dengan larutan  basa  , Stagnation  Swirl  Flame (SSF),  teknik Solvothermal, metode  biomassa  bakteri,  dan  teknik termolisis.  Keunggulan  sifat  TiO 2 nanopartikel dimanfaatkan  kedalam  beberapa  aplikasi  seperti: Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC),  fotodegradasi  zat warna,  antibakterial,  komposit  logam,  komposit polimer, dan degradasi senyawa organik.

## 5 DAFTAR PUSTAKA
Abbad, Muneer M. Ba.; Abdul Amir H. Kadhum; Abu
Bakar Mohamad; Mohd S. Takriff; Kamaruzzaman Sopian,  Synthesis  and  Catalytic  Activity  of  TiO 2 Nanoparticles  for  Photochemical  Oxidation  of Concentrated  Chlorophenols  under  Direct  Solar Radiation:  a  article,  International  Journal  of Electrochemical Science, 2012, 7, 4871–4888. Ahmad,  Razi;  Meryam  Sardar,  TiO 2 nanoparticles  as an  antibacterial  agents  against  E.  Coli:  a  article, IJIRSET,  International  Journal  of  Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 2013, 2(8), 3569-3574.
Akarsu,  Murat;  Meltem  As  Ilt  Urk;  Funda  Sayilkan; Nadir K Iraz; Ertu Grul Arpac; Hikmet Sayilkan, A Novel Approach to the Hydrothermal Synthesis of Anatase Titania Nanoparticles and the Photocatalytic  Degradation  of  Rhodamine  B:  a article, Turk J Chem, 2006, 30, 333–343.
Akurati,  Kranthi  K.;  Andri  Vital; Roland  Hany; Bastian  Bommer;  Thomas  Graule;  Markus Winterer, One-step flame synthesis of SnO 2 /TiO 2 composite  nanoparticles  for  photocatalytic applications:  a  article,  Hindawi  International Journal of Photoenergy, 2005, 7, 153-161. Baek,  Seong  Yong;  Seung  Yong  Chai;  Kap  Soo  Hur;
Wan  In  Lee,  Synthesis  of  Highly  Soluble  TiO 2 Nanoparticle  with  Narrow  Size  Distribution:  a
article,  Bull  Korean  Chem.  Soc,  2005,  26(9), 1333-1334.
Balachandaran,  K.;  Dr.R.Venckatesh;  Dr.Rajeshwari Sivaraj,  Synthesis  and  Characterization  of  nano TiO 2 -  PEG  composite:  a  article,  International Journal  of  Engineering  Science  and  Technology (IJEST), 2011, 3(5), 4200–4203.
Bessekhouad  Y.;  D.  Robert;  J.  V.  Weber,  Preparation of  TiO 2 nanoparticles  by  Sol-Gel  route:  a  article,
Hindawi  International  Journal  of  Photoenergy, 2003, 5, 153–157.
Bhakat,  Chittaranjan;  Prasoon  Pal  Singh;  Debashree Bhakat, Uniform TiO 2 nanoparticles synthesis and characterization by thermolysis process: a article, International  Journal  of  Engineering  Science  and Technology (IJEST), 2012, 4(7), 3081-3085.
C.  P.Pandi;  Gopinathan;  R.Sakthivadivel;  M.  Kavitha; M.Karuppuchamy,  Dye  Sensitized  Solar  cell materials  -TiO 2 with  Hesperidin:  a  article, International  Journal  of  Innovative  Research  in Science, Engineering and Technology, 2013, 2(7), 3237-3244.
Chekina,  Fereshteh;  Samira  Bagherib;  Sharifah  Bee Abd  Hamid,  Synthesis  of  Pt  doped  TiO 2 nanoparticles:  Characterization  and  application for  electrocatalytic  oxidation  of  l-methionine:  a article,  Elsevier,  Sensors  and  Actuators  B,  2013, 177, 898-903.
Chen, Daimei; Qian Zhu; Fengsan Zhou; Xutao Deng; Fatang Li, Synthesis and photocatalytic performances of the TiO 2 pillared montmorillonite:  a  article,  Elsivier,  Journal  of Hazardous Materials, 2012, 235-236, 186– 193. Chen,  Yi  Hung; Yi You  Liu;  Rong Hsien Lin; Fu  Shan Yen, Photocatalytic degradation of p-phenylenediamine  with  TiO 2 -coated  magnetic PMMA  microspheres  in  an  aqueous  solution:  a article,  Elsevier,  Journal  of  Hazardous  Materials, 2009, 163, 973–981.
Dastan,  Davoud;  N.  B.  Chaure,  Influence  of Surfactants  on  TiO 2 Nanoparticles  Grown  by Sol-Gel Technique: a article, International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, 2014, 2(1), 21-24.
Dinh, Cao Thang; Thanh-Dinh Nguyen; Freddy Kleitz;
Trong  On  Do,  Shape-Controlled  Synthesis  of Highly Crystalline Titania Nanocrystals: a article, ACSNANO, 2009, 3(11), 3737–3743.
Gaber,  Amany  Abd  Al  Azem;  Doreya  Mohamed Ibrahim;  Fawzia  Fahm  Abd-Aimohsen;  Elham Mohamed El-Zanati, Synthesis of alumina, titania, and alumina-titania hydrophobic membranes via sol–gel  polymeric  route:  a  article,  open  access, springer,  Journal  of  Analytical  Science  and Technology, 2013, 4(18), 1-20.
Habib,  Md  Ahsan;  Md  Tusan  Shahadat;  Newaz Mohammed Bahadur;  Iqbal  M  I  Ismail;  Abu  Jafar Mahmood,  Synthesis  and  characterization  of ZnO-TiO 2 nanocomposites  and  their  application
as photocatalysts: a article, Open access, Springer, International Nano Letters, 2013, 3(5), 1-8. Hagos, Tesfaye Teka, Synthesis and Characterization of  Nitrogen-Doped  TiO 2 /WO 3 Nano-Composite Material  and  its  Photocatalytic  Activity  for Photo-degradation  of  Phenol  Red  in  Aqueous Solution : a  article,  International  Journal  of Innovation  and  Scientific  Research,  2014,  9(2), 357-362.
Hema,  M.;  A.Yelil  Arasi;  P.Tamilselvi;  R.Anbarasan,
Titania  Nanoparticles  Synthesized  by  Sol-Gel Technique: a article, Chemical Science Transactions, 2013, 2(1), 239-245.
Hsu,  T.F.;  T.L.  Hsiung;  James  Wang;  C.H.  Huang;  H. Paul  Wang,  In  situ  XANES  studies  of  TiO 2 / Fe 3 O 4 @C  during  photocatalytic  degradation  of trichloroethylene:  a  article,  Elsevier,  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2010, 619, 98–101.
Huang,  Keng  Shiang;  Alexandru  Mihai  Grumezescu;
Ching Yun  Chang; Chih  Hui  Yang; Chih Yu  Wang, Immobilization and stabilization of TiO 2 nanoparticles  in  alkalinesolidificated  chitosan spheres  without  cross  linking  agent:  a  article, International  Journal  of  Latest  Research  in Science and Technology, 2014, 3(2), 174-178. Ibupoto,  Zafar  Hussain;  Mazhar  Ali  Abbasi;  Xianjie Liu;  M.  S.  AlSalhi;  Magnus  Willander,  The Synthesis  of  NiO/TiO 2 Heterostructures  and Their  Valence  Band  Offset  Determination:  a article,  Hindawi  Publishing  Corporation  Journal of Nanomaterials, 2014, 1-6.
Kim, T.K.; M.N. Lee; S.H. Lee; Y.C. Park; C.K. Jung; J.H. Boo,  Development  of  surface  coating  technology of TiO 2 powder and improvement of photocatalytic activity by  surface modification: a article, Elsevier, Thin Solid Films, 2005, 475, 171– 177.
Lee, Chang Hyo; Seung Woo Rhee; Hyung Wook Choi, Preparation  of  TiO 2 nanotube/nanoparticle composite  particles  and  their  applications  in dye-sensitized  solar  cells:  a  article,  Springer, Open  Access,  Nanoscale  Research  Letters,  2012, 7(48), 1-5.
Lin, Kuen Song; Hao Wei Cheng; Wun Ru Chen; Jiang Fu Wu, Synthesis, Characterization and
Application of Anatase Typed
Titania Nanoparticles:  a  article,  J.  Environ.  Eng.  Manage, 2010, 20(2), 69-76.
Liu,  Qiu  Ping,  Analysis  on  dye  sensitized  solar  cells based  on  Fe-doped  TiO 2 by  intensity-modulated photocurrent spectroscopy and Mott–Schottky: a article,  Elsevier,  Chinese  Chemical  Letters,  2014, 25(3), 953–956.
Malarkodi  C.;  K  Chitra;  S  Rajeshkumar;  G Gnanajobitha;  K  Paulkumar;  M  Vanaja;  G Annadurai,  Novel  Eco  Friendly  Synthesis  of Titanium Oxide Nanoparticles By Using
Planomicrobium  Sp.  And  Its  Antimicrobial
Evaluation:  a  article,  Pelagia  Research  Library Der Pharmacia Sinica, 2013, 4(3), 59-66.
Moon,  Byung  Ho;  Youl  Moon  Sung;  Chi-Hwan  Han, Titanium oxide Films Prepared by Sputtering, Sol Gel  and  Dip  Coating  Methods  for  Photovoltaic Application:  a  article,  Elsevier,  Energy  Procedia, 2013, 34, 589 – 596.
Pan, Hui;  Xiao  Dong  Wang;  Shasha  Xiao; Lai Gui Yu; Zhijun Zhang, Preparation and characterization of TiO 2 nanoparticles surface modified by octadesyltrimetoxysilane: a article, Indian journal of  engineering  and  materials  sciences,  2013,  20,
561-567.
Pang,  Suh  Cem;  Sze  Yun  Kho;  Suk  Fun  Chin,
Fabrication of Magnetite/Silica/Titania Core-Shell  Nanoparticles:  a  article,  Hindawi Publishing Corporation, Journal of Nanomaterials, 2012, 1-6.
Pawar,  M.J.;  P.  B.  Kaware;  R.  V.  Bijewar,  Ce 3+ Doped TiO2 Nanoparticles; Synthesis and Photocatalytic Activity:  a  article,  Int.  J.  Emerg.  Sci,  2012,  2(1), 149-160.
Rahim,  Sapizah;  Shahidan  Radiman;  Ainon  Hamzah,
Inactivation  of  E  coli  Under  Fluorescent  Lamp using TiO 2 Nanoparticles Synthesized Via Sol Gel Method:  a  article,  Sains  Malaysiana,  2012,  41(2), 219–224.
Sagadevan, Suresh, Synthesis and electrical properties  of  TiO 2 nanoparticles  using  a  wet chemical technique: a article, American Journal of Nanoscience  and  Nanotechnology,  2013,  1(1), 27-30.
Shahab, M.U.; T.A. Tabish; B. Zaman, Zahra Tariq; M. Kamran,  Characterization  and  synthesis  of nanosized  TiO 2 particles:  a  article,  Annals  of Faculty  Engineering  Hunedoara  –  International Journal  of  Engineering  Tome,  2013,  9(3), 313-316.
Shahini,  Sharif;  Masoud  Askari;  S  K  sadrnezhaad,
Gel–sol  synthesis  and  aging  effect  on  highly crystalline  anatase  nanopowder:  a  article,  Bull. Mater. Sci, 2011, 34(6), 1189–1195.
Smith, Wilson; Shun Mao; Ganhua Lu; Alexis Catlett;
Junhong  Chen;  Yiping  Zhao,  The  effect  of  Ag nanoparticle  loading  on  the  photocatalytic activity of TiO 2 nanorod arrays: a article, Elsevier,
Chemical Physics Letters, 2010, 485, 171–175. Štengl  Václav;  Snejana  Bakardjieva;  Tomáš  Matys Grygar;  Jana  Bludská;  Martin  Kormunda, TiO 2 -graphene oxide nanocomposite as advanced photocatalytic materials: a article, Springer, Open access,  Chemistry  Central  Journal,  2013,  7(41), 1-12.
Sung,  Li  Piin;  Stephanie  Scierka;  Mana  Baghai Anaraki;  Derek  L.  Ho,  Characterization  of Metal-Oxide Nanoparticles: Synthesis and Dispersion  in  Polymeric  Coatings:  a  article, Materials Research Society, 2013, 740, 1-6.
Tao,  Peng;  Yu  Li;  Atri  Rungta;  Anand  Viswanath;
Jianing  Gao;  Brian  C.  Benicewicz;  Richard  W;
Siegel;  Linda  S.  Schadler,  TiO 2 nanocomposites with  high  refractive  index  and  transparency:  a article,  Journal  Materials  Chemistry,  2011,  21, 18623-18629.
Thangavelu, Kavitha; Rajendran Annamalai; Durairajan Arulnandhi, Preparation and Characterization  of  Nanosized  TiO 2 Powder  by Sol-Gel Precipitation Route: a article,
International  Journal  of  Emerging  Technology and Advanced Engineering, 2013, 3(1), 636-638. Tolstov,  A.L.;  V.  F.  Matyushov;  D.  O.  Klymchuk,
Synthesis  And  Characterization  Of  Hybrid  Cured Poly  (Ether  Urethane)  Acrylate  /  Titania Microcomposites
Formed From Tetra alkoxytitanate  Precursor:  a  article,  EXPRESS Polymer Letters, 2008, 2(6), 449–459.
Venckatesh,  Rajendran;  Kartha  Balachandaran;
Rajeshwari Sivaraj, Synthesis and characterization of nano TiO 2 -SiO 2 :PVA composite a novel route: a article, Springer, Open access,  International  Nano  Letters,  2012,  2(15), 1-5.
Verevkina,  O.B.  Pavlova;  S.N.  Chvalun;  Yu.  A. Shevchuk  ozerin;  A.n.  ozerin,  Preparation  and structure  of  stable  dispersions  of  uniform  TiO 2 nanoparticles: a article, Materials Science Poland, 2007, 25(3), 825-834.
Vijayalakshmi,  R.;  V.  Rajendran,  Synthesis  and Characterization  of  nano-TiO 2 Via  Different Methods:  a  article,  Scholars  Research  Library Archives of Applied Science Research, 2012, 4(2), 1183-1190.
Wang, Junjing; Shuiqing Li; Wen Yan; Stephen D. Tse; Qiang  Yao,  Synthesis  of  TiO2  nanoparticles  by premixed  stagnation  swirl  flames:  a  article,
Elsevier, Proceedings of the Combustion Institute, 2010.
Wei,  Bing  Xin;  Lin  Zhao;  Ting-Jie  Wang;  Han  Gao; Hai-Xia  Wu;  Yong  Jin,  Photo-stability  of  TiO 2 particles  coated  with  several  transition  metal oxides  and  its  measurement  by  rhodamine-B degradation: a article, Elsevier, Advanced Powder Technology, 2013.
Wu,  Chien  I;  Jiann  Wen  Huang;  Ya  Lan  Wen;  Shaw Bing  Wen;  Yun  Hwei  Shen;  Mou  Yung  Yeh, Preparation of TiO 2 nanoparticles by supercritical carbon  dioxide:  a  article,  Elsevier,  Materials Letters, 2008, 62, 1923–1926.
Xuhui,  Sun;  Chang  Xinglan;  Tuo  Wanquan;  Wang Dong;  Li  Kefei,  Performance  comparison  of dye-sensitized solar cells by using different metal oxidecoated TiO 2 as the photoanode: a article, AIP ADVANCES, 2014, 4(3), 1-7.
Yu,  Yeon  Tae;  Paul  Mulvaney,  Synthesis  of  Au/TiO 2 Core-shell  Structure  Nanoparticles  and  the Crystallinity  of  TiO2  Shell:  a  article,  The  Japan Institute of Metals, Rapid Publication,    Materials Transactions, 2004, 45(3), 964–967.
Zhang,  Qifeng;  Guozhong  Cao, Nanostructured photoelectrodes  for  dye-sensitized  solar  cells :  a review, Elsevier, Nano Today, 2011, 6, 91—109. Zhou, J.J.; S.Y. Wang; S. Gunasekaran, Preparation and Characterization of Whey Protein Film Incorporated  with  TiO 2 Nanoparticles:  a  article, JFSN:  Nanoscale  Food  Science,  Engineering,  and Technology, Journal Of Food Science, 2009, 74(7), 50-56.